## Vol 2 No 3 Tahun 2021

## SPRINTER: Jurnal Ilmu Olahraga
http:// jurnal.icjambi.id/index.php/sprinter/index
Elastisitas Dan Kapilaritas: Pada Kain Bahan Sportswear
Thomi Rafif Setyawan¹, Edi Irwanto²  , Moh. Agung Setiabudi³
1,2,3 Fakultas Olahraga Kesehatan, Universitas PGRI Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia Email: thomi.rafif01@gmail.com 1 , irwantoedi88@gmail.com 2 , agungsetiabudi.budi@gmail.com 3
Info Artikel ____________________ Kata Kunci: Elastisitas, Kapilaritas, Kain,
Sportwear Keywords : Elasticity, Capillarity, Fabric, Sportwear Abstrak _________________________________________________________ Elastisitas  dan  Daya  Serap  (Kapilaritas)  merupakan  indicator  penting pemilihan bahan sportweiar, keringat yang dihasilkan dapat mencapai 2.5
L/jam. Oleh karena itu persyaratan fungsional utama dari pakaian olahraga aktif adalah penyerap keringat, pengeringan cepat, dan pendinginan. Tujuan dari penenelitian ini adalah untuk mengetahui  tingkat  elastisitas dan daya serap (kapilaritas) kain Polyester tipe Spandex, cotton tipe 30s Combed, Dri-Fit tipe Sulkul. Metode  penenlitian  menggunakan  deskriptif  kuantitatif dengan menggunakan  metode  tes  dan  pengukuran.  Sampel  penelitian  ini mengunakan 3 jenis bahan meliputi Spandex ( Polyester ), Sulkul ( Dri-fit ) dan 30s
Combed  Cotton ).  Tempat  penelitian  di  Lab  Universitas  PGRI  Banyuwangi tahun  2021.  Proses  analysis  data  menggunakan  teknik  pengamatan  pada proses  uji tarik dan  kapilaritas dengan  menggunaka  rumus Modulus Young dan  Uji  kapilaritas.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  untuk  masing- masing uji Elastisitas dan Daya serap kain jenis Polyester (Spandex) sebesar 5129.051 Pa dan 0,06 Cm/s. Elastisitas dan Daya serap kain jenis Cotton (30 s Combed) sebesar 1397,317 Pa dan 0,08 Cm/s. Elastisitas dan Daya serap kain jenis Dri-fit sebesar 2667.106 Pa dan 0,1 Cm/s.

## Abstract
_________________________________________________________
Elasticity  and  Absorption  (capillarity)  are  important  indicators  of  the  choice  of sportweiar materials, the sweat produced can reach 2.5 L/hour. Therefore the main functional  requirements  of  active  sportswear  are  sweat  absorption,  fast  drying  and cooling. The purpose of this study was to determine the level of elasticity and absorption (capillarity) of Polyester type Spandex, cotton type 30s Combed, Dri-Fit type Sulkul. Research place at the Lab PGRI Banyuwangi University in 2021. The data analysis process uses observation techniques in the tensile and capillarity test process using the Young's Modulus formula and the capillarity test. The results showed that for each test the elasticity and absorption capacity of polyester (Spandex) were 5129.051 Pa and 0.06  Cm/s.  The  elasticity  and  absorption  capacity  of  cotton  (30  s  combed)  were 1397,317 Pa and 0.08 Cm/s. The elasticity and absorption capacity of Dri-fit fabrics are 2667.106 Pa and 0.1 Cm/s.
© 2021 Author
 Alamat korespondensi: Universitas PGRI Banyuwangi, Jl. Ikan Tongkol No. 22 Kertosari E-mail: irwantoedi88@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pakaian  merupakan  masalah  penting bagi  konsumen  umum,  atlet  aktif,  dan  bagi mereka  yang  berlatih  olahraga  hanya  untuk
kebugaran di waktu senggang (Uttam, 2013). Secara tidak langsung menuntut para industri pakaian olahraga terhadap kemajuan teknologi dalam segi inovasi dan yang lainnya
terkait pakaian. Teknologi  memainkan peran yang  semakin  meningkat  dalam  membantu atlet profesional, amatir dan penggemar untuk terlibat dalam olahraga (Cave & Miller, 2015).
Pakaian  bertindak  sebagai  penghalang yang menghambat penguapan
serta
mengurangi  kehilangan  panas  tubuh  dengan mengurangi  sirkulasi  udara  di  dekat  kulit, sehingga pakaian yang memiliki kemampuan penguapan  yang  baik  akan  menguntungkan pada  saat  berolahraga  (Faradilla,  2017). Terutama dalam kondisi cuaca panas pakaian mempunyai fungsi untuk menjaga tubuh dari paparan  sinar ultraviolet (matahari)  atau berbagai jenis dampak lainnya.
Kesesuaian Sportswear
sangat berpengaruh  terhadap  pemakainya  juga merupakan  faktor  yang  sangat  penting peranannya  (Pratiwi  &  Eka,  2016).  Dengan kata  lain,  bahan  material  pakaian  olahraga aktif  tinggi  juga  harus  memiliki  daya  serap, regangan  tinggi  dan  pemulihan  elastis  yang menonjol  ketika  mendapat  gaya  dari  luar berupa  tegangan  yang  mempengaruhinya (Manshahia  &  Das,  2014).  Elastisitas  bahan merupakan  ukuran  ketahanan  suatu  bahan (padatan) terhadap deformasi atau   perubahan bentuk  elastis  akibat  bekerjanya  gaya  atau tegangan  luar  terhadap    bahan    padatan tersebut (Budi et al., 2020).
Polyester memiliki  sifat  elastisitas  yang kurang baik, sehingga tidak mudah kusut dan melar  (Tarafder,  2019). Dri-fit adalah  benang kinerja  wicking  yang  dikembangkan  oleh Optimer  yang  berbasis  di  AS,  Karena  bahan ini  terbuat  dari  bahan  komposit  perpaduan dua jenis bahan atau lebih, sehingga memiliki sifat elastisitas dan daya serap yg baik (Jin & Cedrola,  2018).  Secara  umum, Cotton memiliki  elastisitas  yang  sempurna  sehingga mudah  melar.  Karena  sifat  bahan  yang dominan  terbuat  dari  serat  kapas.  Lebih mengarah  ke  fleksibilitas  sehingga  cocok dipakai  sehari  hari  dalam  kegiatan  olahraga ringan.
Dalam sejumlah olahraga
aktif
kompresi dibuat dengan bahan yang memiliki daya  serap  dan  elastisitas  yang  sempurna. Sehingga dapat diregangkan untuk memberikan  kecocokan,  kebebasan  bergerak
yang cukup bagi pemakainya dan meningkatkan performa seorang atlet
(Manshahia  &  Das,  2014). Oleh  karena  itu, elastisitas  dan  daya  serap  (kapilaritas) merupakan indikator penting pemilihan bahan sportweiar,  keringat  yang  dihasilkan  dapat mencapai  2,5L/  jam  dan  oleh  karena  itu persyaratan  fungsional  utama  dari  pakaian olahraga  aktif  adalah  penyerap  keringat, pengeringan cepat, dan pendinginan (Sishoo, 2005).  Sehingga  dapat  menyebabkan  rasa nyaman yang dapat
mempengeruhi penampilan  ketika  sedang  berolahraga  atau beraktivitas (Irwanto & Setiabudi, 2017).
Dari uraian diatas maka bagaimanakah perbandingan  tingkat  elastisitas  dan  daya serap (kapilaritas) Polyester tipe Spandex, cotton tipe 30s Combed, Dri-Fit tipe Sulkul .  Peneltian ini  bertujuan  untk  mengetahui  perbandingan tingkat  elastisitas  dan  daya  serap  jenis cotton tipe 30s Combed, Polyester tipe Spandex, Dri-Fit tipe Sulkul.

## METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif (sugiono, 2011) dengan menggunakan metode tes  dan  pengukuran  yang  akan  dilakukan percobaan dengan uji tarik dan uji kapilaritas lalu dihitung hasil menggunakan rumus yang sudah ditentukan.
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah macam macam jenis bahan pakaian olahraga yang  umum  dijadikan  sebagai  bahan  baku serta  memiliki  elastisitas  dan  daya  serap tersendiri. Sampel untuk penelitian ini adalah 3 jenis bahan meliputi Spandex ( Polyester ), 30s Combed Cotton )  dan Sulkul ( Dri-fit ). Penelitian ini  bertempat  di  Lab  Universitas  PGRI Banyuwangi pada bulan Juli 2021.
Alat  dan  bahan  meliputi:  tiga  jenis bahan pakaian, Pegas, Jangka Sorong, Beban berat  (1  kg,  2kg,  3kg),  Gelas  Ukur  berisi  air, Stopwatch,  Meteran.  Uji  tarik  dilakukan sesuai dengandengan gambar dibawah ini:
Gambar 1. Model Pengujian
Dalam    menganalisis  data,  Kain dipotong dengan ukuran panjang dan lebar 30 cm  dan  10  cm.  Kemudian  akan  diukur panjang  awal  terhadap  kain  yang  sudah ditentukan  ukuran  nya  oleh  sang  peneliti. Setelah diukur panjang awal, kain diperlakukan  uji  tarik  menggunakan  beban  1 kg, 2 kg, 3 kg dengan durasi yang berbeda juga untuk mengisi data Regangan dan Tegangan. Untuk  mengamati  perubahan  yang  terjadi pada 3 jenis bahan kain dengan menggunakan pengukur  atau  parameter  manual  dalam bentuk  data  berupa  angka.  Setelah  itu  data yang  dihasilkan  akan  di  olah  lagi menggunakan rumus hooke dan di hitung rata ratanya  untuk  menentukan  modulus  young, yang  nantinya  bisa  dijadikan  sebagai  bukti valid kain tersebut mempunyai sifat elastisitas.
Uji  kapilaritas  dilakukan  seperti gambar dibawah ini:
Gambar 2. Neraca ukur (Ardiani et al., 2019)
Kapilaritas  beragam  jenis  kain  diukur menggunakan skema seperti yang ditunjukkan
pada Gambar 2. Variasi kain yang diuji adalah Polyester,  Cotton,  dan  Dri-fit .  Setiap  kain dipotong  dengan  ukuran  30  cm  x  10  cm. Potongan  kain  diberi  garis  tanda  batas  3  cm dari bawah sebagai batas celup air pada kain. Pengamatan  perambatan  air  pada  kain dilakukan  selama  selang  waktu  60  detik. Volume air yang digunakan sejumlah 250 ml.
Proses  analysis  data  menggunakan teknik  pengamatan  pada  proses  uji  tarik  dan kapilaritas  melalui  beberapa  percobaan. Setelah mengetahui hasil dari percobaan dan analisis maka akan dicari hasil sifat elastisitas dan daya serap (kapilaritas). Untuk mengukur sifat  tersebut  menggunakan  rumus  sebagai berikut:
Elastisitas:
Dimana: Y    = Modulus young (N/ 𝑚 2 )
∆ 𝑙 = Regangan (m)
𝑙 𝑜 = Panjang awal benda (m) 𝐴 = Luas penampang ( 𝑚 2 ) 𝐹 = Gaya (N)
Daya serap (Kapilaritas): Kapilaritas kain merupakan
kesebandingan dari nilai kelajuan serapan air oleh kain. Nilai kelajuan serapan air diestimasi menggunakan perbandingan ketinggian serapan air (cm) dengan waktu serapan seperti yang ditunjukkan sebagai
berikut (Suardiningsih, 2013):
V = ℎ
𝑡 Dimana: ℎ = Tinggi perambatan air (cm);
𝑡 = Waktu perambatan (s)
𝑣 = Kelajuan serapan air (cm/s)

## HASIL Polyester (Spandex)
Berdasarkan  hasil  percobaan  untuk menentukan data regangan dan tegangan kain jenis  polyester  menggunakan  tes  dan
pengukuran dengan alat sederhana berupa uji tarik disajikan pada tabel sebagai berikut.
Tabel 1. Deskripsi Data Kain Jenis Polyester
Berdasarkan  tabel  diatas  menjelaskan bahwa dari percobaan pertama dengan beban 1 kg dengan luas permukaan kain senilai 0,03 m 2 dan panjang awal senilai 30 cm untuk kain jenis polyester (spandex). Ketika diberi beban kain  bertambah  panjang  menjadi  58  cm. Ketika beban dihilangkan dihasilkan pertambahan  panjang  sebesar  2  cm. Percobaan  kedua  dengan  beban  2  kg,  kain bertambah  panjang  menjadi  63  cm.  Ketika beban  dihilangkan,  dihasilkan  pertambahan panjang sebesar 4 cm. Pada percobaan ketiga dengan  beban  3  kg,  kain  bertambah  panjang menjadi  68  cm,  ketika  beban  dihilangkkan dihasilkan pertambhan panjang sebesar 6 cm. Berikut data disajikan dalam bentuk grafik:
Gambar  3.  Regangan  dan  Tegangan  Kain Polyester
Berdasarkan
grafik diatas pada percobaan  pertama  dengan  nilai  besaran regangan  0.066  dan  tegangan  333.333  n/m 2 . Disini  satuan  untuk  nilai  regangan  tidak  ada karena  hasil  besaran  regangan  termasuk bilangan  murni.  Percobaan  kedua  dengan beban  2  kg  dengan  nilai  regangan  sebesar 0.133  dan  tegangan  666.667  n/m 2 .  Pada percobaan  terakhir  dengan  beban  3  kg dihasilkan  nilai  regangan  sebesar  0.2  dan tegangan 1000 n/m 2 .

## Cotton (30 S Combed)
Berdasarkan  hasil  percobaan  untuk menentukan data regangan dan tegangan kain jenis cotton menggunakan tes dan pengukuran dengan  alat  sederhana  berupa  uji  tarik disajikan pada tabel sebagai berikut.
Tabel  2.  Deskripsi  Data  Regangan  Dan Tegangan Kain Jenis Cotton
Bedasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari percobaan pertama dengan beban 1 kg dengan luas permukaan kain sebesar 0.03 m 2 dan panjang awal sebesar 30 cm untuk kain jenis cotton (30 s combed). Ketika diberi beban kain  bertambah  panjang  menjadi  66  cm. Ketika  beban  dihilangkan  dihasilkan  data pertambahan  panjang  sebesar  10  cm.  Pada percobaan  kedua  dengan  beban  2  kg  kain bertambah  panjang  menjadi  71  cm.  Setelah beban  dihilangkan  dihasilkan  pertambahan panjang sebesar 12 cm. Pada percobaan ketiga dengan  beban  3  kg,  kain  bertambah  panjang menjadi  74  cm.  Setelah  beban  dihilangkan, dihasilkan  pertambahan  panjang  sebesar  14 cm. Untuk grafik nilai besaran regangan dan tegangan sebagai berikut.
Gambar  4.  Grafik  Regangan  Dan  Tegangan Kain Cotton
Berdasarkan grafik diatas pada percobaan pertama dihasilkan regangan 0.333 dan tegangan 0.333 n/m 2 . Disini satuan untuk nilai regangan tidak ada karena hasil besaran regangan
termasuk
bilangan murni. Percobaan  kedua  dengan  beban  2  kg
dihasilkan data nilai regangan sebesar 0,4 dan tegangan  666.667  n/m 2 .  Pada  percobaan terakhir  dengan  beban  3  kg  menghasilkan besaran  nilai  regangan  0.466  dan  tegangan 1000 n/m 2 .

## Dri-Fit (Sulkul)
Berdasarkan  hasil  percobaan  untuk menentukan data regangan dan tegangan kain jenis dri-fit menggunakan tes dan pengukuran dengan  alat  sederhana  berupa  uji  tarik dihasilkan  tabel  data  dan  grafik  sebagai berikut .
Tabel  1,  Deskripsi  Modulus  Elastisitas  Jenis Dri-Fit
Berdasarkan  grafik  diatas  menjelaskan bahwa dari percobaan pertama dengan beban 1 kg dengan panjang awal senilai 30 cm untuk kain jenis dri-fit sulkul . Ketika diberi beban kain bertambah  panjang  menjadi  78  cm.  Ketika beban  dihilangkan  dihasilkan  pertambahan panjang sebesar 5 cm. Pada percobaan kedua dengan  beban  2  kg,  kain  bertambah  panjang menjadi  94  cm.  Ketika  beban  dihilangkan, dihasilkan pertambahan panjang sebesar 8 cm. Pada  percobaan  ketiga  dengan  beban  3  kg, kain  bertambah  panjang  menjadi  99  cm. Ketika beban dihilangkkan dihasilkan pertambhan  panjang  sebesar  10  cm.  Berikut data disajikan dalam bentuk grafik:
Gambar  5.  Regangan  dan  Tegangan  Kain Jenis Dri-Fit
Berdasarkan grafik diatas pada
percobaan  pertama  nilai  besaran  regangan 0.166  dan  tegangan  333.333  n/m 2 .  Disini satuan untuk nilai regangan tidak karena hasil besaran  regangan  termasuk  bilangan  murni. Percobaan  kedua  dengan  beban  2  kg dihasilkan  nilai  regangan  sebesar  0.266  dan tegangan  666.667  n/m 2 .    Pada  percobaan terakhir  dengan  beban  3  kg  dengan  nilai regangan  sebesar  0.333  dan  tegangan  1000 n/m 2 .

## Analisis Data
Dalam menentukan nilai kelajuan serap maka dihitung mengunakan rumus kapilaritas atau  kelajuan.  Berdasarkan  jurnal  terdahulu untuk  mencari  nilai  besaran  nya,  diperlukan data ketinggian daya serap  dan durasi waktu yang ditentukan. Untuk mencari data tersebut akan  dilakukan  percobaan  sebanyak  10  kali menggunakan  teknik  yang  sering  dipakai dalam pewarnaan kain yaitu teknik pencelupan  pada  kain  yang  ingin  diukur kelajuan  daya  serapnya.  Hasil  percobaan secara keseluruhan tersaji pada tabel dibawah ini:
Tabel 4. Data percobaan
Dari  tabel  diatas  dapat  dijelaskan sebagai berikut:

## Polyester
Gambar 6. Ketinggian serapan kain polyester. 3.5 4 4.5 5 1 3 5 7 9 K e tingg ian S e rap an Ai r Percobaan Ke- polyester polyester
Grafik  diatas  merupakan  hasil  dari  10 kali  percobaan  dengan  teknik  pencelupan pada  bagian  yang  sudah  diberi  tanda  berupa batas  maximal  untuk  dicelupkannya  bagian kain  kedalam  air  sebesar  3  cm  dari  panjang kain  15  cm.  Durasi  yang  dibutuhkan  untuk pencelupan  adalah  60  detik.  Dengan mekanisme  yakni  setelah  dicelupkan  dan menyerap  air,  setelah  itu  diukur  ketinggian serapannya  menggunakan  meteran,  lalu dikeringkan  dengan  suhu  udara  luar  dan paparan  sinar  matahari.  Cara  itu  dilakukan berulang  sampai  percobaan  yang  terakhir. Dihasilkan  data  percobaan  nilai  kelajuan tinggi serapan air yang tertinggi senilai 4,5 cm terdapat  pada  percobaan  3,5  dan  7.  Pada percobaan  1,2,4,6,8,9  dan  10  menghasilkan ketinggian serapan senilai 4 cm. Dengan nilai rata rata kelajuan serap sebesar 0,06 cm/s.

## Cotton
Gambar 7. Ketinggian Serapan Kain Cotton.
Grafik  diatas  merupakan  hasil  dari  10 kali  percobaan  dengan  teknik  pencelupan pada  bagian  yang  sudah  diberi  tanda  berupa batas  maximal  untuk  dicelupkannya  bagian kain  kedalam  air  sebesar  3  cm  dari  panjang kain  15  cm.  Durasi  yang  dibutuhkan  untuk pencelupan  adalah  60  detik.  Mekanismenya yakni  setelah  dicelupkan  dan  menyerap  air, setelah  itu  diukur  ketinggian  serapannya menggunakan  meteran,  lalu  dikeringkan dengan  suhu  udara  luar  dan  paparan  sinar matahari. Cara itu dilakukan berulang sampai percobaan  yang  terakhir.  Dihasilkan  data percobaan  nilai  kelajuan  tinggi  serapan  air yang  tertinggi  sebesar  5.5  cm  terdapat  pada percobaan 3,6 dan 10. Sisanya pada percobaan 1,2,4,5,7,8  dan  9  menghasilkan  ketinggian serapan  senilai  9  cm.  Dengan  nilai  rata  rata kelajuan serap sebesar 0,08 cm/s.

## Dri-Fit
Gambar  8.  Ketinggian  Serapan  Kain Polyester.
Dri-fit hampir  menyamai  jenis cotton dengan kelajuan serap senilai 0,08 cm/s beda sedikit  0,2  cm/s  berdasarkan  grafik  diatas merupakan  hasil  dari  10  kali  percobaan dengan  teknik  pencelupan  pada  bagian  yang sudah  diberi  tanda  berupa  batas  maximal untuk dicelupkannya bagian kain kedalam air sebesar 3 cm dari panjang kain 15 cm. Durasi yang dibutuhkan untuk pencelupan adalah 60 detik. Mekanismenya yakni setelah dicelupkan  dan  menyerap  air,  setelah  itu diukur  ketinggian  serapannya  menggunakan meteran, lalu dikeringkan dengan suhu udara luar  dan  paparan  sinar  matahari.  Cara  itu dilakukan  berulang  sampai  percobaan  yang terakhir.  Dihasilkan  data  percobaan  nilai kelajuan  tinggi  serapan  air  yang  tertinggi senilai  6,5  cm  terdapat  pada  percobaan  3,  6 dan  9.  Pada  percobaan  1,2,4,5,7,8  dan  10 menghasilkan ketinggian serapan senilai 6 cm. Nilai  rata  rata  kelajuan  serap  sebesar  0,10 cm/s.

## Uji Elastisitas
Hubungan  antara  tegangan  dan regangan  mengikuti  hukum  hooke  untuk elastisitas,  dalam  batas  (limit)  elastik  suatu benda,  dan  hal  ini  menunjukkan  bahwa tegangan  berbanding  lurus  dengan  regangan. Hasil  perhitungan  dapat  dilihat  pada  tabel dibawah ini:
Tabel 5. Data perhitungan elastisitas
4 5 6 1 3 5 7 9 K e tingg ian S e rap an A ir Percobaan Ke- Cotton katun 5.5 6 6.5 7 1 3 5 7 9 K e tingg ian S e rap an A ir Percobaan Ke- Dri-fit Dri-fit
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk  kain  polyester  memiliki  regangan sebesar  0.39,  tegangan  sebesar  2000.33,dan elastiitas  sebesar  5129.051  pa.  Kain  cotton memiliki  reganan  sebesar  1.193,  tegangan sebesar 1667, dan elastisitas sebesar 1397.317
pa.  Kain  dri-fit  memiliki  regangan  sebesar 0.75, tegangan sebesar 2000.33, dan elastisitas sebesar  2667.106  pa.  Berikut  data  disajikan dalam bentuk grafik:
Gambar 9. Elastisitas

## Uji Kapilaritas
Hasil perhitungan uji kapilaritas dapat dilihatpada tabel dibawah ini:
Tabel 6. Kelajuan serapan air (kapilaritas)
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk kain polyester serapan air sebesar 4.15, waktu  selama  60  detik,  memiliki  kelajuan resapan sebesar 0.06. Cotton memiliki serapan air  sebesar  5.15,  waktu  selama  60 detik,memiliki kelajuan resapan sebesar 0.08, dri-fit memiliki serapan air sebesar 6.15,waktu selama 60 detik,  memilki resaoan air sebesar 0.1.
Kapilaritas  kain  sangat  dipengaruhi oleh  sifat-sifat  bahan  bakunya  yaitu  serat. Analisis kelajuan serapan air pada kain cotton jenis 30s combed ,  kain polyester jenis spandex , kain dri-fit jenis sulkul ditunjukkan pada tabel 4.  Kelajuan  serapan  air  pada  kain menunjukkan  kesebandingan  dengan  nilai
kapilaritasnya.  Semakin  besar  kelajuan serapan air pada kain maka semakin besar juga kapilaritasnya. Berikut data disajikann dalam bentuk grafik.
Gambar 10. Kapilaritas

## PEMBAHASAN
Dari  Hasil  analisis  Data  hasil percobaan  Kapilartias  dan  Elastisitas  dengan beban maksimal 3 kg, Polyester bisa dikatakan memiliki elastisitas bahan yang baik dan daya serap yg kurang. Serat poliester mengandung gugus ester dan memiliki keteraturan struktur rantai  yang  menyebabkan  rantai-rantai  dapat saling berdekatan, sehingga gaya antar rantai polimer  poliester  dapat  bekerja  membentuk struktur yang teratur (Indrawijaya et al., 2018). Karena  ketahanan  serat  kainnya  mampu
0.39
2000.33 5129.051282 1.193 1667 1397.317687 0.75 2000.33 2667.106667 0 2000 4000 6000 8000 10000 Regangan Tegangan Elastis (pa) Elastisitas Polyester Cotton Dri-fit 4.15 60 0.06 5.15 60 0.08 6.15 60 0.1 0 100 200 Serapan Air Waktu Kelajuan Kapilaritas Polyester Cotton Dri-fit
menahan beban maksimal yang
mempengaruhinya.  Sehingga  pertambahan panjang  yang  kecil  dikonversi  dalam  bentuk besaran modulus senilai 5129 Pa. Sedangkan besaran  kelajuan  serap  atau  kapilaritas  kain jenis ini sebesar 0.06 Cm/s, cocok digunakan untuk olahraga aktif tinggi seperti sepak bola, futsal, volley dan olah raga aktif lainya.
Polyester termasuk serat sintetis, Serat sintetis  dapat  memiliki  permukaan  hidrofilik (pembasahan)  atau  permukaan  hidrofobik. Kain  sintetis  umumnya  dianggap  sebagai pilihan terbaik untuk pakaian olahraga karena mampu  memberikan  kombinasi  yang  baik antara  manajemen  kelembapan,  kelembutan, ringan,  insulasi,  dan  pengeringan  cepat. Secara  umum  disepakati  bahwa  kain  dengan sifat  menyerap  kelembapan  dapat  mengatur suhu  tubuh,  meningkatkan  kinerja  otot,  dan menunda kelelahan (Uttam, 2013)
Berdasarkan  Hasil  analisis  Kelajuan serapan air dan modulus elastisitas berdasarkan analisis data percobaan,
menunjukkan bahwa kain Cotton mempunyai kelajuan terbesar yaitu 0.08 cm/s. Kapilaritas kain Cotton termasuk  kategori  baik  artinya Cotton jika  digunakan  untuk  bahan  pakaian kain  akan  mampu  menyerap  keringat  sangat baik.  Kain Cotton memiliki  sifat  yang  akan mengakibatkan    warna  berbaur  dengan  baik karena jenis kain Cotton yang dapat menyerap dengan mudah (Andansari & Nadir, 2017).
Menurut  Suliyanthini  (2016)  Kain Cotton memiliki tekstur yang tipis dan ringan, sehingga tidak mudah berkerut, mudah dalam proses  pencucian,  dan  kain Cotton mudah diatur  sehingga  terkadang  tidak  perlu  dalam proses  penyetrikaan. Cotton termasuk  kain yang  memiliki  permukaan  lembut  dengan sedikit bulu bulu kapas pada permukaan nya, karena  memang  bahan  nya  yang  murni  dari kapas  yang  termasuk  jenis  serat  alami  yang mikroskopis. Ketika analisis Modulus Elastisitas dengan beban maksimal 3kg sudah hampir mencapai batas limit dengan rata rata pertambahan panjang 12 cm. Dengan kata lain sifat elastisitas cotton tidak mampu menahan beban tersebut. Sehingga ketahanan terhadap gaya  beban  dalam  bentuk  besaran  modulus elastisitasnya kecil senilai 1397.317. Cotton ini
cocok  dipakai  untuk  olahraga  santai  seperti jalan  kaki  pagi,  jogging  pagi  atau  olahraga ringan  yang  biasa  dilakukan  dirumah.  Dan tidak  cocok  digunakan  untuk  olahraga  aktif. Karena,  kapas  memberikan  kombinasi kelembutan  dan  kenyamanan  yang  baik. Namun,  kapas  tidak  disarankan  untuk digunakan pada pakaian olahraga aktif karena sifatnya  yang  cenderung  menyerap  dan mempertahankan kelembapan (Uttam, 2013).
Saat  basah,  kain Cotton menempel  di kulit
menyebabkan
ketidaknyamanan.
Karakteristik  kapas  yang  lambat  kering  dan dingin  saat  basah  membuat  bahan  ini  tidak cocok dalam kondisi di mana terdapat tingkat kelembapan  yang  tinggi  baik  keringat  atau presipitasi  dan  di  mana  suhu  lingkungan rendah.
Pada  kain  jenis  Dri-fit  Dengan  beban maksimal  3kg,  kain  Dri-fit  hampir  mencapai batas  deformasi  dalam  bentuk  sobekan  pada pinggiran  kain  namun  tidak  membuat  putus kain  tersebut.  Dengan  besaran  modulus elastisitas yang kecil senilai 2667.106 Pa, bisa dikatakan  Dri-fit  tidak  mampu  menahan beban maksimal yang mempengaruhinya. Dri- fit  memiliki  kelajuan  serap  tertinggi  dengan besaran  senilai  0,10  cm/s.  Disisi  lain  Bahan Dri-Fit  memiliki  karakter  bahan  yang  cepat kering  saat  terkena  cairan  keringat  disebut Quick Dry , oleh karena itulah bahan ini dilabeli dengan  Dri-Fit  atau  dryfit. Quick  Dry adalah properti  penting  dari  pakaian  olahraga fungsional  saat  ini  dan  ada  banyak  pakaian olahraga cepat kering yang tersedia di pasaran. Hal  tersebut  terjadi  karena  kain  bahan  ini memiliki  pori-pori  yang  menyebabkannya menjadi  lebih  mudah  menyerap  keringat. Kandungan  bahan  campuran  atau  komposit polyester  di  dalamnya  bervariasi  tergantung kebutuhan  dan  kualitas,  namun  umumnya berada sekitar 35%-40%.
Bahan Dri-Fit seringkali  digunakan sebagai  bahan  pembuat  jersey,  dari  baseball hingga  sepak  bola  Selain  itu,  bahan  ini memerlukan perhatian khusus dalam perawatannya, salah satunya adalah bahan ini tidak bisa di setrika dengan suhu yang terlalu panas,  karena  bisa  merusak  pori-pori  pada bahan.

## KESIMPULAN
Elastisitas  dan  Daya  serap  kain  jenis Polyester (Spandex)  sebesar  5129.051  Pa  dan 0,06  Cm/s.  Elastisitas  dan  Daya  serap  kain jenis Cotton (30  s  Combed)  sebesar  1397,317 Pa dan 0,08 Cm/s. Elastisitas dan Daya serap kain jenis Dri-fit sebesar 2667.106 Pa dan 0,1 Cm/s.  Pemilihan  dan  penggunaan  jenis  kain dapat  disesuaikan  dengan  jenis  aktifitas  atau olahraga yang dilakukan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kami  ucapkan kepada  Dosen  Program  Studi  Pendidikan Jasmani  Kesehatan  dan  Rekreasi,  Fakultas Olahraga  Kesehatan,  Universitas  PGRI Banyuwangi  yang  telah  membantu  dalam penyelesaian penelitian ini.

## REFERENSI
Andansari, D., & Nadir, M. (2017). Eksplorasi Pewarnaan  Beberapa  Jenis  Kain Menggunakan  Pewarna  Alami  Jolawe Dan  Secang  Dengan  Fiksasi  Tawas, Baking  Soda  Dan  Jeruk  Nipis. Jurnal
Kreatif :  Desain  Produk  Industri  Dan Arsitektur , 4 (2), 9. https://doi.org/10.46964/jkdpia.v4i2. 70 Ardiani, S., Rahmayanti, H. D., & Akmalia,
N. (2019). Analisis Kapilaritas Air pada
Kain. Jurnal  Fisika , 9 (2),  47 – 51. https://doi.org/10.15294/jf.v9i2.2139
4
Budi, E., Budi, A. S., Fitri, U. R., Aprilia, R., Studi,  P.,  Fisika,  P.,  &  Jakarta,  U.  N. (2020). Kajian Sifat Tetapan Pegas Dan Modulus  Elastisitas. Jurnal  Pengabdian
Masyarakat : Sains Dan Aplikasi ( JPMSA ) , 1 (1), 1 – 6.
Cave, A., & Miller, A. (2015). The importance of social media in sport .
Faradilla,  A.  (2017).  Pengaruh  Jenis  Bahan Pakaian  Terhadap  Respon  Fisiologi Dan  Psikologi  Manusia  Pada  Saat Berolahraga  Di  Lingkungan  Panas.
J@ti  Undip :  Jurnal  Teknik  Industri , 12 (3), 181. https://doi.org/10.14710/jati.12.3.181
-188
Indrawijaya, B., Studi, P., Kimia, T., Selatan,
T.,  &  Disperse,  P.  (2018). UJI ABSORBSI PENCELUPAN KAIN POLIESTER MENGGUNAKAN PEWARNA  DISPERSE  Absorption  Test on  Dyeing  of  Polyester  Fabrics  Using Disperse Dyes . 2 (1).
Irwanto, E., & Setiabudi,  moh agung. (2017).
PENGARUH PENEMPATAN JARAK TITIK LAMPU  DAN KOMBINASI WARNA TERHADAP PERUBAHAN KONDISI LINGKUNGAN LAPANGAN INDOORBULUTANGKIS. Jorpres , 13 (02), 128 – 137.
Jin,  B.,  &  Cedrola,  E.  (2018). PRODUCT INNOVATION  IN  THE  GLOBAL FASHION  Byoungho  Jin  and  Elena Cedrola .
Manshahia, M., & Das, A. (2014). High active sportswear – a  critical  review. Indian Journal  of  Fibre  and  Textile  Research , 39 (4), 441 – 449.
Pratiwi,  &  Eka,  R.  (2016).  Pengaruh  Lama Pemeraman  Terhadap  Hasil  Jadi  Tie Dye  Pada  Kain  Katun. Jurnal  Tata Busana , 5 (3), 10 – 11. Sishoo,  R.  (2005). textiles  in  sport (Shishoo (ed.); eBook : Do). Cambridge, England : Woodhead Pub. in association  with  the  Textile  Institute ; Boca Raton, FL : CRC. Suardiningsih, D. (2013). Perbedaan kain katun dengan  poliester  pada  busana  kuliah ditinjau dari aspek kenyamanan . 1 – 170.
Sugiono. (2011). metode penelitian pendidikan (pendekatan kuwantitatif,kuwalitatif,R&D). In Alfabbeta Pres . Alfa beta.
Suliyanthini,  D.  (2016).  Ilmu  tekstil. Ilmu Tekstil , 290 (1), 294 – 310.
Tarafder,  N.  (2019).  Textiles  in  Sportswear, Sports Goods and Sports Equipment-A Discussion. Journal  of  Mechanical Robotics , 4 (3), 2582 – 2187.
Uttam,  D.  (2013).  Active  sportswear  fabrics.
Engineering and Applied Sciences Research ,
2 (1), 34 – 40.